[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

施工時に必携 !

アンカーボルト縦使い

本書は、OF-Q の現場施工に関わる作業者・施工管理者向けに作成しています。
「親子フィラーQ 標準施工マニュアル ＜1＞／ABt 縦使い」の重要ポイントをまとめたものです。 不明な点は、上記マニュアルをご参照ください。
2020(R2).10.01.㈱構造工学研究所

親子フィラーＱの作業解説書＜3＞ver2（アンカーボルトを縦使いするケース）＜作業のポイント＞① アンカーボルトと親子フィラーの適合② 注入枠の設置③ 流動性確認試験（フラットフロー）の実施④ スラスターの使用

(6.3.

/p7)

(4.2.➒/p5)(4.2.➍～❽/p4)(4.2.⓬/p5)

お願い 親子フィラーＱタイプは、鋼製フィラーの適切な取付けと、ベースプレート下端及びベースプレート孔の空隙部位に、親子フィラーＱグラウトを充填することで、所定の性能を得ています。
この要件を確保するために、鋼製フィラーの取付け及び親子フィラーＱグラウトの注入作業は建設会社(元請け)様にお願いします。
また、鉄骨柱の固定(本締め)は、グラウト材注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前に完了していることをご確認ください。

1

[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

１.事前のチェックNo

部品・部材・作業供給

備考

1

親子フィラーＱ

構造工学研究所

サイズ・数量・納期・納品先・検査証

2

親子フィラーＱグラウト

構造工学研究所

数量・納期・納品先・試験成績書

3

OF-Q グラウト量の計算

元請

EXCEL 計算表4

フラットフロー機材

構造工学研究所

フロー板・試験筒・水温計

5

スラスター

構造工学研究所

注入枠の幅を指定

6

注入枠設置ガイド

構造工学研究所

注入枠の位置決め（スラスタ-対応）

7

注入枠材・組立補助材

元請

木製？薄鋼板製？

8

攪拌器

元請

回転数：800～1300rpm

9

攪拌用羽根

元請

鋼製 (アルミ製は不可)

10

攪拌用缶

元請

鋼製・合成樹脂製 (アルミ製不可)11

ストップウォッチ又は時計 元請

攪拌時間計測用

12

温度計

元請

水温又は攪拌後のグラウト温度計測用

13

木槌

元請

グラウト材充填促進用

14

ビーカー等

元請

練り混ぜ水の計量

15

防護具/防護眼鏡

元請／作業者

グラウト関連作業

16.

防護具/防塵マスク

元請／作業者

グラウト関連作業

17

防護具/ゴム手袋

元請／作業者

グラウト関連作業

18

親子フィラーの取付

元請

鋼製フィラー

19

注入枠の製作・設置

元請

20

OF-Q グラウトの注入施工

元請

グラウト材

21

グラウト材圧縮強度試験

元請

現場試験の実施 の有無

ﾁｪｯｸ●No を反転表示している項目は有料で対応する項目です。

[No21] グラウト材圧縮強度試験の確認
使用する親子フィラーＱグラウトの性能(圧縮強度)試験を現場採取試験体で行うか否かを事前に確認してください。
前者の場合：OF-Q グラウトの圧縮強度試験供試体を現場で作成する場合は、6.5.『OF-Q グラウト
圧縮強度試験供試体の作り方（p9）』をご参照ください。
供試体製作の要項・手順は、発現強度に大きく影響します。必ず、手順をお守り下ささい。
後者の場合：弊社では、生産ロットごとに、性能試験（圧縮強度試験を含む）を実施しており、生産ロット毎のデータは、製品出荷時点以降に提供できますのでご利用ください。

２.鉄骨柱建て方後のナットの弛み止め及び軸力導入
ナットの締め付け(軸力の導入)は、「鉄骨工事技術指針・工事現場施工編（日本建築学会）」等に示されるグラウト注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前の段階（鉄骨のゆがみ取り後）で行ってください。
2

[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

３.親子フィラーＱ（鋼製部材）の施工➊親・子フィラーの適合を確認
空気抜き溝

親フィラー

●親子フィラーＱは親フィラーＱ と子フィラー
Ｑ の二つで 1 セットとします。
●子フィラー上部に空気抜きの溝があることを確認して下さい。（傷や詰まりがないこと）●親・子フィラーとアンカーボルトの適合を確認して下さい。

子フィラー➋親フィラー(Q)の設置●親フィラーＱの Fb 寸法(ベースプレートへの差込み寸法)を確認して下さい。(p7 参照)●鉄骨位置が確定してから、ボルトの偏心方向に親フィラーの狭い部位を向けて設置すると、以後の作業が楽に行えます。
親フィラー

親フィラー

➌子フィラー(Q)の設置●子フィラーを親フィラーの上に乗せ、回転させ、親フィラーの孔内に納まることを確認して下さい。
※子フィラーが納まらない場合は、親フィラーを左右に回転すると納まります。
子フィラー親フィラー➍平座金・(W)ナットの設置●平座金を設置する●ナットを装着する※施工方法・安全管理等は元請の指示に従います。
（特に指定がない場合はダブルナット）
これで、鉄骨の位置を固定できます。
※この段階で鉄骨柱の位置決め(本締め) は終了※上記の解説モデルでは 2 方向(左・右)のみに開口部がありますが、アンカーボルトを縦使いする OF-Q の場合は、ベースプレートの周囲は全て開放面（注入幅は 50 ㎜を標準）になります。

3

[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

４. 親子フィラーＱグラウトの施工[ご注意]

鉄骨柱の固定(本締め)が完了していることをご確認ください！

4.1.注入枠の設置
OF-Q グラウトの施工においては、スラスターという機材を使用します。
標準仕様は、「スラスター50」で、幅は 48 ㎜です。（6.1.⑤）
またこれに見合う注入枠の幅は 50 ㎜で、この設置には、注入枠設置ガイド-50 のご使用が便利です。（6.1.④）
これ等は、グラウト材注入時に、ベースプレートのアンカーボルト孔付近に残存している空気を外部に排出するために必要な手続きであり、これによって押し出された空気は子フィラーＱの空気抜き溝を介して外部に排出され、その結果、ベースプレートのアンカーボルト孔付近の空隙部位に OF-Q グラウトが充填される機構になっています。
▼01 注入枠は、ベースプレート端部から 50 ㎜離して設置して下さい。
▼02 注入枠の高さは、ベースプレート上面より高く設置して下さい。
※注入枠をベースプレートに密着させる方法は不可としています。
※注入幅を 30 ㎜とする場合は、スラスター30(幅 28mm)をご使用ください。
また、スラスターを自作される場合は、6.1.項をご参照ください。

4.2.OF-Q グラウトの施工
親子フィラーＱのグラウト材は、専用の「OF-Q グラウト」を使用します。
❶グラウト材を確認 ➔❷水量・水温を確認 ➔▼水量は 4.6ℓ／袋を標準▼水温は、5℃～35 度の範囲

❸混錬 ➔▼攪拌は、120±10 秒

グラウト材作成後、必ず、流動性確認（フラットフロー）試験を行います。
❹流動性確認 1) ➔❺流動性確認 2) ➔❻流動性確認 3) ➔▼ﾌﾗｯﾄﾌﾛｰ板▼注入筒▼上端面まで試供材を投入(水平に設置)4

[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い❼流動性確認 4) ➔❽流動性確認 5) ➔❾注入枠の設置 ➔
注入枠50▼注入筒を引上げ (垂直に)▼150 ㎜～250 ㎜の間にある事▼注入枠と BPL の間隔は 50 ㎜

❿グラウト材の投入 ➔⓫加圧 1)/ 木槌⓬加圧 2)/スラスター ➔▼開口部から順次投入する。
▼ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの上端面まで入れる▼練上げたｸﾞﾗｳﾄ材は混錬後 15分を目安に使い切る▼不足がある場合は間を置かないで施工を行う▼木槌による打圧を行う▼ボルト孔周辺の注入枠を10～20 回程度叩く▼スピード感をもって行う▼グラウト材がベースプレート下端面に達するまで行う➔▼ボルト位置近傍を中心に行う▼ボルト孔上部にある空気を外部に追い出すのが目的▼型枠の浮き上がりに注意▼1 部位あたり 3～5 回を目安
※幅の規定有(注入幅-2 ㎜)⓭注入完了の確認▼注入後、スラスター作業完了の確認のため、ボルト等にマーキング(チェック)を行う。
▼ベースプレートに空けた確認孔で、ベースプレートの上部までグラウト材が上がっていることを確認する。
(このモデルには確認孔はありません)▼型枠の浮き上がり・グラウト材の漏れに注意▼チェックシートに記入・写真記録をして作業終了です。
※記入済のチェックシート(コピー/全数)及び記録写真(一部で可)
は、お手数ですが、弊社宛にメール等で送付をお願いします。
[M アドレス] oyako@kozo-kogaku.co.jp (構造工学研究所)

５.親子フィラーＱグラウトの安全管理
親子フィラーQ グラウトの施工における安全管理上の注意点は以下の通りです。
▼01 作業時はゴム手袋を着用する▼02 作業時は防護眼鏡を着用する▼03 作業時は(防塵)マスクを着用する
グラウト材が肌についた場合は,十分に水洗すること。
目に入った場合は,十分に水洗し、医者に見せ、処置を仰ぐことを優先してください5[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

６.参考
6.1. 親子フィラーＱグラウトに関連する機器①撹拌機の例②攪拌用羽根の例③流動性試験機材▼回転数：800rpm～1300rpm▼鋼製(アルミ製は不可)※スクリュー状のものは不適▼フラットフロー板▼温度計④注入枠設置ガイド▼注入幅を 50 ㎜に設定

●フラットフロー板 1 枚⑤スラスター●試験筒 1 基●スラスター(50) 1 基●注入枠設置ガイド(50)●温度計 1 本スラスター

設置ガイド

▼試験筒

▼50 ㎜の注入幅に対応

4個■電動撹拌機■攪拌用の羽根■攪拌用の缶■水量計量カップ■時計

弊社から提供可（有償）

現場サイドで準備④および⑤を規定した理由は、スラスターの押圧により、ベースプレートのアンカーボルト孔付近に残っている空気を外部に押し出すことを確実にするためです。
また、注入枠をベースプレートに密着させて設置する方法は、スラスターによる加圧ができないため不可とします。
＜注入枠の取付とスラスターの取合い＞※スラスターを自作する場合

親子フィラーＱグラウトの施工におけるグラウト材の注入幅(べースプレート端～注入枠内面間の距離)は、50 ㎜を標準としています。
また、注入幅 50 ㎜に見合うスラスターの幅は 48 ㎜としています。これは、スラスターによるグラウト材の加圧を有効にするために決められた数値です。
自作（注入幅をＷ）をする場合は、スラスターの幅は、Ｗ-2 ㎜とします。長さは 150 ㎜を標準としますが、状況に合わせて変更することは可とします。

6.2.親子フィラーＱのグラウト量の計算
グラウト量の計算表／アンカーボルト縦使い用（EXCEL）を別途用意しています。
本計算表を使用して、OF-Q グラウト工事における必要袋数を計算することができます。
計算表は、弊社および販売店に常備されているので、資料の要求をお願いします。
また、弊社 HP にも掲載されています。自由にお持ちいただくことが可能です。

6[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

6.3. 親子フィラーＱサイズ一覧表(ｍｍ)
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ <D>
子ﾌｨﾗｰ <K5>

親ﾌｨﾗｰ <F5>

親ﾌｨﾗｰ <Fb>

3540455045505560

5.05.05.06.0505555556065657075

6.0
6.08.0

M33
M36
M39

60
65757075
85

80
90
100

8.0
8.0
8.0

OF-Q42
OF-Q45
OF-Q48
OF-Q52
OF-Q56

M42
M45
M48
M52
M56

80859095
100

9095
100
115
120

110
110
120
135
140

10.0
10.0
10.0
10.0
12.0

OF-Q60OF-Q64
OF-Q68

M60
M64
M68

105
110
115

125
130
135

145
150
155

12.0
12.0
16.0

名称

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

OF-Q12
OF-Q16
OF-Q20OF-Q22

M12
M16
M20
M22

35
40
45
50

OF-Q24
OF-Q27
OF-Q30

M24
M27
M30

OF-Q33
OF-Q36
OF-Q39OF-Q72
OF-Q76
OF-Q80※D：アンカーホール径

M72
120
M76
125M80130
K5：子フィラー鍔の外径

14016016.0155175
16.0160
18016.0
F5：親フィラー鍔の外径Fb：親フィラー挿入長さ▼親子フィラーＱを使用する場合は、設計図書に記載されている親子フィラーＱに対して、上表に示すＫ5(子フィラーの外径)の数値と合っているかを確認します。
(設計図書の指定が OF-Q48 の場合、お使いになる子フィラーの外径が 100 ㎜であること)(親フィラーでは、OF-Q42 と OF-Q45 のＦ5 寸法が同一のため、子フィラーの K5 の方でチェック)▼一般の親子フィラー(OF-L,OF-S)は、K5 寸法は OF-Q と同じのため同様にサイズチェックができる。

6.4.チェックシート
アンカーボルト

縦使い
工事名称

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01

氏

名

施工日□□工事㈱□□一郎

使用する部位の柱記号

鋼製ﾌｨﾗｰの取付

OF-Qｸﾞﾗｳﾄの注入施工

取付位置

施工管理者(X通り)／(Y通り)

123456

1C1

1C2

1C1

1C1

1C2

1C1

名確認日
7891011121314?
月1115日（ 水 ）161718

アンカーボルトのサイズ

M33

M27M33

アンカーボルト本数

848848

所定の位置への取付けを完了

?

?

?

?

?

?

混錬後15分以内の施工?

?

?

?

?

?

注入時木槌による打撃?

?

?

?

?

?

ベースプレート上端面まで注入?

?

?

?

?

?

スラスターを使用して加圧?

?

?

?

?

?

注入確認孔上端までグラウト注入?

?

?

?

?

?

縦方向

ベースプレート下面の清掃〇

注入枠～ベースプレート端面間の幅

50有・

M33

X0Y0M27 M33

OFQグラウトのロットNo

無㎜

混錬水の量

4.6ｘｘｘｘｘ?/袋

袋の保管状態26水温195

流動性チェック(150～250㎜)

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：工事管理者への報告と処理の記録

〇〇建設㈱
〇〇二郎
20 20 (令和 02 ) 年 3

X0X0X0X0X0Y0Y0Y0Y0Y0

アンカーボルトの設置
施工要件

会社名
氏

ﾁｪｯｸｼｰﾄを作成

2020 (令和02 ) 年 3 月 11 日（水 ）チェック項目施工位置●施工会社で原本を保管

OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（?：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付
都 道
工事場所〇〇施設建築工事
東京 〇府 県 住 吉 区 浅 間 1-1-1
会社名

施工者

(記入例)）

・120秒

スラスター幅48㎜℃㎜〇

異常なし ・ 袋破損、他混錬時間〇メーカーのロットデータを使用●水道水の水温が低かったので加温して水温を調整した。

<施工管理者のメールアドレス>：marumarujirou@marumarukennsetu.co.jp

2020.09.23.

7

工事管理者
への報告と処理の記録

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01

名20(令和) 年(X通り)／(Y通り)

注入枠～ベースプレート端面間の幅

ベースプレート下面の清掃

アンカーボルトの設置

注入確認孔上端までグラウト注入

スラスターを使用して加圧

ベースプレート上端面まで注入

注入時木槌による打撃

混錬後15分以内の施工所定の位置への取付けを完了

アンカーボルト本数

アンカーボルトのサイズ

取付位置

使用する部位の柱記号

チェック項目

施工日

氏

会社名

2

<施工管理者のメールアドレス>：・㎜

無3日（縦方向有1

月
567

名

ℓ/袋

89確認日

氏

会社名10）

・

20

都 道
府 県

水温

流動性チェック (150～250㎜)

混錬水の量

OFQグラウトのロットNo

4）

ﾁｪｯｸｼｰﾄを作成

施工管理者

工事場所121316〇

スラスター幅

混錬時間メーカーのロットデータを使用

㎜

℃

15

日 （1718）

2020.09.23.

㎜

秒

異常なし ・ 袋破損、他

14月㊞●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付●施工会社で原本を保管) 年

袋の保管状態11(令和OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：施工要件

OF-Qｸﾞﾗｳﾄの注入施工

鋼製ﾌｨﾗｰの取付

施工位置

施工者

工事名称

縦使い

アンカーボルト[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

8

[施工資料<3>] OF-Q 作業手順書＜3＞ver2／ABt 縦使い

6.5. OF-Q グラウト圧縮強度試験供試体の作り方
親子フィラーＱグラウトの圧縮強度試験供試体は、試験体の製作方法および養生内容が、発現強度に大きく影響します。 下記の手順（1～9）に準じて供試体の製作をお願いします。

123456789● 親子フィラーＱグラウトの練混ぜは、施工マニュアルに従って適正に行ってください。
● アルミ製羽根のミキサーは使用不可です。
※ [参考]：OF-Q 施工マニュアル<1>～<6>● 練上がった OF-Q グラウトを円柱形型枠(内径 50 ㎜ｘ高さ 100 ㎜)の 1/2 迄詰め、突き棒等を用い、その先端が底面に触れない深さ迄数回突きます。
※ 事前に型枠内面にスプレー油脂等を塗布しておくと脱枠が楽に出来ます。
● 型枠を軽くタッピングして、空隙をなくします。
(タッピング：型枠を持ち上げて下の台を軽く叩く動作)● OF-Q グラウトを型枠の上端まで詰め、上記 2.3.と同様の作業を行います。
その際、突く深さは 1 層目に届く程度とします。
● 上面を研磨して供試体を作成する場合は、1～2 ㎜の盛り上げをします。(供試体作製方法として推奨)● ペーストキャッピングで供試体を作成する場合は、上端から 1～2 ㎜下げます。
● その後、直ちに上面をラップ等で密封し、輪ゴムで止め、水分の蒸発を防ぎます。
● 直射日光、風、凍害等を受けることがないように存置して下さい。
（箱等に入れて存置することを推奨します。）● 硬化までは振動を受けることがないように養生します。
● OF-Q グラウトの硬化を待ち、丁寧に型枠を取外します。
● 脱型は、通常、詰め終わってから翌日～2 日後程度とします。
● ペーストキャッピングをする場合は、脱型する直前に行うのが一般的です。 (8 項参照)
● 供試体の上面は、研磨により平面に仕上げるか、ペーストキャッピングにより平面性が得られるよう注意して行います（ペーストキャッピング層の圧縮強度は OF-Q グラウト強度以上のものを使用します。）● 上下端面が斜めであったり凹凸があると、偏心により強度低下を起こす恐れがあります。
● 養生水槽等に入れて完全に水中に浸し、材齢日まで水中養生をします。
● 圧縮強度試験は、JIS A 1108 に準じて行います。

209